日本塗装技術協会

楊子ばけ

溶融粘性

漆ばけの一種で，歯ブラシのように柄を横につけたもので，筒物の内側や穴状の中側などを塗るのにもちいmelti viscosity
高分子物質の溶融状態における粘度をいう。

る。

抑制剤
溶射塗装法

→ インヒビター

金属 溶射の 方法を粉 体塗装に応用 したもので ，ガ スなどの火炎で溶融した粉体塗料を空気力で被塗物に吹き付

吉野紙

けて連続塗膜を作る。作業能力が小さく操作に熟練を要

奈 良県 吉野 地方に産 す る紙で，上 塗り塗 料を こす のにするので，特殊なものとして大形構築物や部分補修に用用いる。普通は 2～4 枚重ねて容器の口に張り，塗料がいられる。

少ないときは，2 つ折の吉野紙で包むようにしながらしぼりこすことが多い。また，ふるい網の上に敷いて用い

洋朱(ヨウシュ)ることもある。

クロムバーミリオンのこと。
→ クロムバーミリオン

よじり剛性→ ねじり剛性

溶性アゾ系顔料→ アゾ顔料

予備洗浄
一般には 金属表面 の脱脂 ，錆取り ，表面 調整な どの 処

溶媒和solvation
溶液中で溶質分子またはイオンが数個の溶媒分子と結理 を い い ， 化 成 処 理 の ため の 前 洗 浄 の こ と で あ る 。 こ の
ほ かにも，処理装 置の 工程にない 前洗浄 など のこと をいう。

合 して ， 1 つ の 分 子 群 を 形 成 す る 現 象 を い う 。樹 脂 と 溶
媒(可塑剤)との相互引力の結果，溶媒によって樹脂がラ膨潤または溶解する現象はこれに相当する。

洋はけ

ライムドロジン→ 石灰ロジン

和はけと比較していわれるもので，アメリカはけが代表的である。カスト形とコッピー形の種類があり，中国産 の 黒 豚毛 を 用い て い たが ，最近 で はナ イロ ンが 多 く使

ラウールの法則
Raoult's law

われている。

希薄溶液について，その蒸気 圧降下と溶液の濃度との揺変性→ チキソトロピー間の関係を述べた法則。この決則によれば，希薄溶液の蒸気圧降下率は溶質のモル分率に等しく，溶質および溶媒の種類に無関係である。溶媒および溶質のモル数をそ

溶融亜鉛めっき法

れぞれ N および n とし，溶媒および溶質の蒸気圧をそれ

zinc coating (hot-dipped) on iron or steel

それ P 0 および P とすると，任意の物質について次の関溶融した亜鉛浴の中に鉄構造物などを浸漬して，鉄係が成立する。

の 表 面 に 亜 鉛 金 属 を 被 覆 す る方 法 で ， 亜 鉛 鉄 板 (ト タ ン(P0 − P)n=(N + n)P0板)を作る方法と同じである。
JIS H 86 4 1 ，溶融 亜鉛め っきには ， 1～ 3 種があり ，付着量(g/m 2 )によって 35～55 の区別がある。また，硫不揮発性溶質の 希薄溶液については，こ の法則によって 蒸 気圧 降下か ら溶質 の分 子量を 求 めること ができ る。

酸銅試験の回数も規定されている。
JIS H 04 0 1 ，溶融 亜鉛め っき試 験方法に は ，1 )付 着料，2)均一性，3)性状，4)機械的などの試験方法
がそれぞれ規定されている。

ラウリン酸
lauric acid CH3・C(CH2)10COOH
n -ド デ カン 酸 にあ たる飽 和 脂 肪酸 ，融 点 43. 5  C ，沸 点

- 291 -

日本塗装技術協会

225C(10mmHg)の白色針状の結晶である。

ラジェーションキュアリング

パーム油，月桂樹油などにある。この酸のエステルは耐寒性，耐水性のよい可塑剤である。また金属塩は熱安

radiation curing
塗 布 され た塗膜に 放 射線 をかけ て ，塗膜 を 硬化 さ せる
もので，この電子線による硬化方法は 1966 年米国の自動定 剤 と し て よ い 。

車会社フォード(Ford)が米国において特許をとり，その詳細が発表されたのにはじまり加速機や塗料の開発が落砂摩耗試験機
falling sand test， Gardner sand abrasion test
塗膜の摩耗抵抗を測定する方法の一つ。
図は落砂 摩耗試験器で ，上部 ホッパ ーに砂を入れ ，下部傾 斜板上に塗膜 を上面にした試料 をおく。中 間の管 を経てホッパーから流出する砂を塗膜に当て，塗膜の摩耗抵抗性を，砂の流出時間で表わす。

世界各国で行なわれている。
電子線による塗膜の硬化は，従来の塗料が溶剤の揮発や空気中の酸素との重合，あるいは触媒や促進剤の力または熱などによって乾くのとちがって，重合以前の単量体(モノマ－)が放射線によって重合硬化するという仕組みになっているため，用いる塗料は放射線である電子によって重合するものでなければならない。

ラジカル
radical (遊離基)
不対電子をもつ分子種で CH3・や C6H5・のようなものをいう。連鎖反応を進める基になり，ラジカル重合ではこれが反応を進めるものである。

ラジカル重合radical polymerization
重合の一形式で，反応の連鎖てい伝体(重合体末端)が遊離基であるものをいいイオン重合に対応する。
ビニル化合物の光，熱または過酸化物触媒による重合は こ の 形 式 に よる ，不 可 逆 反 応 で あ る。たと え ば π 電 子
か 2 つのカーボンに等分されて存在し，どちらにも片寄っていない場合・CH2-CH2･のような形式であり，この 状態 で共同 結合を するとき ラジカル重 合がおこ る。
重合度 120 以上ではニトロセルロ－ス膜については摩耗抵抗 R は破壊エネルギー(U)に関連し次式の実験式が成立するとの報告がある。

ラジカル重合触媒
不飽和ポリエステルの架橋剤としてのスチレン，ビニ
ルト ルエ ン は 付 加 重 合 が 容 易 にお こ る。そ して 紫 外 線 な

R=C(U)x・(Y/E)y・(t/r)z

どで光学的に活性化されるが，触媒などで低温加熱によ
f･･摩耗抵抗(1/摩耗率)

x=1/4

E・Y…young 率， 塗膜の降伏点 y=1t･･荷重の作用時間
r･･･

s=1/2

〃緩和時間

っ て 活 性 化 して 重 合 が 促 進 さ れ る 。 こ の 場 合 の 触 媒 と して過酸化ベンゾイル，メチルエチルケトンペルオキシド
な ど を ラ ジ カ ル重 合 触 媒 と い う 。前 者 は 発 熱 が 大 で ， 後硬化が必要であり湿度による影響は少ない。後者はこの
逆 の 性 質 が あ る 。

酪酸セルロース
セルロースに相当する酸無水物と少量の酸触媒によっ

ラストの分子量測定法て 処 理 す ると 得 られ るト リ酪 酸 セルロ － スを 加 水 分 解 すRast’s method of determining molecular weight

る と 得 ら れ る 。 現 在 は ニ ト ロ セ ルロ － ス や 酢 酸 セ ル ロ ー

K . R as t に よ り 考 案 さ れ た 氷 点 降 下 法 に よ る 分 子 量

スの方が実用的に塗料その他に利用されておりこのセル
ロ－スはほとんど用いられていない。

の微量測定法。
溶媒として，モル降下の大きい物質(ふつうショウノ
ウ な ど ) を 用 い る 。試 料 ( ( 0. 2 ～ 0. 3m g を 微 量 天 秤 で 秤- 292 -

日本塗装技術協会

量)および，それの 10 倍～20 倍量のショウノウを細管の主としてニトロセルロースと天然樹脂あるいは合成樹

底にはかり取り，融解混和したのち冷却固化したもの

脂・可塑剤をビヒクルの成分とし，顔料を混合分散させを ， ふ つう の 融 点 測 定 の よ うに 加 熱 して 結 晶 片 が 全 く 消て作った速乾型の自然乾燥着色上塗り塗料である。一般

失する温度を読み(融点測常用の 0.2C 目盛りの温度計のラッカーエナメルのほかにハイソリッドラッカー，ホで 十 分 )，次 に 純 ショ ウ ノ ウ の 融点 を 測 っ て ，そ の 差 す なットスプレーラッカーなどがあり，それぞれ着色の上塗

わ ち降 下 度 を 求 め ，分 子 量 を 計 算 す る。

り塗料である。ニトロセルロースラッカーあるいはラッカー参照のこと。

ラッカー
lacquer

ラッカーサーフェサー

ラッカーとは一般にニトロセルロ－ス(ＮＣ)を主成

lacquer surfacer

分 と し，そ の ほか 天 然樹 脂 ，合 成樹 脂 ，可 そ 剤 を塗 膜 形

ニトロセルロースを主体にしたラッカーをビヒクルと成要素とした塗料である。しかしラッカーは溶剤揮発型

して 作 ったサ ーフ ェ サ ーであ る。速 乾 性 で 自然 乾 燥 塑での塗料で速乾性であるため，広義には溶剤揮発型の速乾あり，ラッカープライマーやパテなどとともに広く使用

性塗料を総称してラッカーということがある。ニトロセ

さ れ て い る 。 成 分 は ビ ヒ ク ルと して は 1 / 2 秒 ニ ト ロ セ ル

ルロ ース の ほ か に ア セチ ルセル ロ ース，ア セト ブチ ルセ

ロースと変性マレイン酸樹脂で，顔料としてはチタン白ルロース(CAB)などが用いられる。また，熟可塑性のと炭酸カルシウムなどの体質顔料が多量に使用される。

アクリル樹脂を主体として NC あるいは CAB を少量混グレーにするため少量のカーボンブラックが加えられ合したアクリルラッカー，塩化ビニル-酢酸ビニル共重る。可塑剤も添加され，溶剤はアルコール，エステル，合体によるビニルラッカー，塩化ゴム，環化ゴムを主体

ケ ト ン 炭 化 水 素 な ど が 使 用 さ れ る 。 上 塗 り 塗 装 に より 平としたゴム系ラッカーなどがある。

滑 な 面 を う る ため に サ ーフ ェ サ ー 面 は 研 摩 さ れ る 。そ れ

ラッカーとして使用される樹脂は，いずれも高分子量のもので，溶剤の揮発により塗膜を形成する。塗液としゆえ，研摩性を考慮した顔料の組み合わせが必要である。

ては高粘度，低固型分である。

ラッカーサンディングシーラー
ラッカーウッドシーラー
lacquer wood sealer

lacquer sanding sealer
ラッカーはニトロセルロースが多いと高粘度・低固型

木材を塗装するときは，その性質上塗料の吸込みが非分の塗料となり，肉持ちがよくない。サソディングシー

常に 多い 。塗 料の 吸込 みを 防止し，さ らに上 塗塗料 の 付

ラーは，ラッカーの肉持ちの小さいところを補うため

着 性 ， 平 滑 性 を よ くす る た め に ，こ の 種 の 塗 料 が 使 用 さに，ラッカーの透明塗装の中塗り用として作られたものれる。ビヒクルとしてはラッカー系のものが使われ，低である。ニトロセルロースとともにダンマーやマレイン

粘度ニトロセルロース，樹脂，可そ剤，溶剤，希釈剤な酸 樹 脂 の よ うな 硬 く て 研 摩 性 の 良 い 樹 脂 を 用 い ，さ らにどからなる。ニトロセルロースは乾燥性と上塗りラッカ

透明な性質を持っている体質原料(たとえばステアリンーとの層間付着性のために配合される。また，樹脂とし酸亜鉛など)を混合した一種のクリヤーで肉持ちがよいて は脱 ロウ セラ ックが配 合され るが ，吸 込み 防止 の効 果ように改良し，からとぎができることなどが特徴であが あ り ， 両 者 の 効 果 に よ っ て ウ ッド シ 一 ラ ー の 目 的 を 達る 。 乾 燥 塗 膜 は サ ン ド ペ 一 パ ーで 容 易 に と ぎ お と す こ として い る。塗 液 の 不 揮 発 分 は ，通 常 2 0 % ぐらい で あり ，か で き ，研 摩 し た面 は 非 常 に 平 滑 で あ る 。塗 膜 は あ ま り

塗装時にはほぼ同量のシンナーを加え，粘度も低下する

厚く塗るともろくなり，われを生じたり衝撃によりはくのでよく素材に浸透する。セラックが配合されているた

離 を 生 ず るこ と もあ る。

め ア ル コー ル系 溶 剤 が 多 く使 用 さ れ て い るの で ，ア ル コ
ール可 溶 の 染 料 を 配 合 し，い わゆ る着 色 シーラ ーと して

ラッカーシンナー

木材の着色を兼用させることもある。ラッカーウッドシ

lacquer thinner

ーラーはラッカー仕上げのものばかりでなく，ウレタ

ラッカーは粘度が低いと顔料 の 沈降あるいは塗液の相

ン，酸硬化アミノ・アルキド仕上げなどのシーラーとし分離を生ずるので，粘度を高くしてある。このため塗装ても使用される。

時には 塗装可能 な粘度 まで ，溶媒 を混合 して うすめ られる。この時に用いるうすめ液をシンナーという。ラッカ

ラッカーエナメルー は 主 と して セ ルロ ースと 樹 脂 お よび 可 塑 剤 を ビ ヒ ク ル

lacquer enamelとして構成しているので，これらをよく溶かす溶媒が主- 293 -

日本塗装技術協会体としてシンナーは形成される。ラッカーをとかすのはせ，落下速度が一定になったところで一定の距離 l を落

エステルあるいはケトン類である。しかし，良溶媒ばか

下するに要する時間 t を測定し，次式により粘性率ηをり を 使 用 した シン ナ ーで は ，塗 膜 の 乾 燥 時 の か わ き き り求める。

が 悪 い ，ま た ，塗 膜 形 成 時 に 色 別 れ を 生 じ や す い こ と なη = d2 (ρ0 − ρ)gtfw /18l

どあり，単独溶媒ではラッカーをとかさない助溶剤ある

d：球の真径い は 希 釈 剤 が 混 合 使 用 さ れ る 。ラ ッ カ ー は ， ま た ， 揮 発

ρ0：球の密度の 早 い 溶 剤を 多 く用 い ると ，空 気中 の 湿 気 を 吸収 して 白

ρ：試料の密度化 を お こ す こ と が あ る の で ， シン ナ ーは 揮 発 速 度 も考 慮

ｇ：重力加速度した溶媒 の組 み合わ せが 必要 であ る。と くに夏期 湿気 のfw：容器の内壁と落下する球との距雌が近いため高いときには，白化防止のためリターダーあるいはノンに必要な補正係数

ブラッシングシンナーを添加して使用する。塗料のうち→ 粘度

で は ，ラ ッ カー シン ナ ーは 上 記 の よ うな 現 象 に 対 処 す る→ 粘度計

ために一番複雑なシンナー組成となっており，ラッカー
シンナー以外のシンナーで代用することは溶解性不良をラッコールおこしたり，光沢，塗面の平滑性を失ったりするために不可能である。

loccol
南方産のうるし主成分であり，以下の構造である。うるしの成分はすなわち，ラッコール 52.06%，窒素 1.83

ラッカーパテ% ，水 29. 59% ，ゴ ム 質 16.52% である。

lacuquer putty
ラッカーをビヒクルの主成分として作られたパテである 。 速 乾 性 で 自 然 乾 燥 型 で あ るた め ，広 く 使 用 さ れ て いる。ビヒクルとしてはプライマーやサーフェサーと同じようにニトロセルロース，変性マレイン酸樹脂および可ラテックスペイント塑剤か らなり ，顔 料と体質顔料が下地 塗料中で 一番多 く

latex paint

使われている。錆色，グレーがある。平滑な面をうるた

有 機 溶 剤 を 使 用 し た塗 料 に 対 して ， 水 を 溶 剤 の 代 り にめに研磨されるので，研摩性を考慮した顔料の組み合わ使用することは火災の危険もなく，溶剤中毒もなく，ませが必要である。

た価格的にも安価なものがえられやすいということから，樹脂をエマルションとする研究が完成され，ラテッ

ラッカープライマー

クスペイントが生まれた。すなわちラテックスペイント

lacquer primer

は乳化重合法によってえられる高分子の水中分散体で，ラッカーの下地塗料でビヒクルから分類した呼称である。プライマーは元来さび止めの下地塗料であり，ラッ
カープ ライ マ ーは 酸 化鉄 の ようなさ び 止め 顔料が 混 合されている。ラッカープライマ―は耐候性，付着性などがほ か の 合 成 樹 脂 系 の もの に くらべ て 多 少 お と るが ，乾 燥

酢酸ビニル系，スチレンブタジエン系，アクリル系樹脂などにより作られた合成ラテックスをビヒクルとする塗料である。主として建築物の壁塗料として使用される。
アクリル系のラテックスペイントは耐候性がよいので屋
外の壁用塗料として用いられている。

が早く多年にわたり使いなれているため，ラッカーパ
テ，サーフェサーなどとともに広く使用されている。ララバゾール

ッカープライマーもスプレー塗装が多く行なわれ，ラッ→ ゴム揮発油

カーシンナーでうすめて塗装する。プライマーとシンナ
ーの混合 割合は ほぼ 1： 1 である。 1～ 2 時間で乾 燥す
る。

落球粘度計
falling-sphere viscometer
静 止 流 体 中 に 球 を落 と し，そ の落 下 速 度 を 測 定 して 液
体 の 粘 性 率 を 求 め る粘 度 計 * 。
試料を入れた円筒形容器の中心軸にそって球を落下さラビングストン人造砥石のことをいう。上野砥と同じにパテの水研ぎなどに用いられる。

ラベンダー色
慣用色名，5.5P 6.0/5.0 ラベンダーLavender の花の うす 紫 色 であ る。

- 294 -

日本塗装技術協会

ラマンスペクトル

い ので内圧式の 特殊なスプ レ ー ガン (乱糸ガン )を用い

Raman spectrum

る 。 塗料 容 器の 圧 力を 調整 す る こ と に よ っ て 太い 線 ， 細

ラ マ ン 効果に よっ て現われ る スペ クト ル 。ラ マ ン 効果

い 線を自由に 出す ことが でき る。粘度はやや高い 目 (フは 1928 年に C.Raman がはじめて見出したもので，単ォードカップ 4 号で 60 秒前後)塗料カップの内圧 5～6kg/

色光を 物 質に あ て て 散乱さ せ る と き ， 散乱光の う ち に そcm 2 スプレー圧 5～6kg/cm 2 前後で吹付けるようにする。

の 物質に特有な 量だけ 波長が 変わ っ た光が 混ざ って くる
現 象 の こ と で ， ラ マ ン 効 果に よ る 散 乱 光 の ス ペ ク ト ル を

藍胎漆器

ラマ ン ス ペ クト ル， そ の 線を ラマ ン 効果と よぶ 。 光子の竹 を 編ん で 漆 器の 素地と し た も の で ， 手 法に よ っ て 2

エネルギーの一部が物質に吸収されるか，あるいは物質と お り あ る 。そ のひ と つ は 編竹を 素地と し ， 紙や 布を 貼のエネルギーが光子に加わって起こるものである。

っ て 下 地を つ け ， 素 地 を 隠 ぺ い し て 漆 塗り 仕 上げ と し た
もので ， タイ やビル マ など 東南ア ジア を中心に 古くか ら

ラワチェック落球粘度計

行な わ れ てい る 。 こ の 様式は 中国や 韓国に も み られ る

Lawaczeck faning-sphere viscometer

が ， わ が 国で は す く な く ， わ ず か に 高 松の 蒟 醤塗 り に そ円す い 状の お もり を 試料中に 落下さ せて 粘性率を 測定の面影をみるにすぎない。

する粘度計*の一種。

も うひ と つは ， 福岡県の 久留米地方を 中心に 行な わ れ→ 落球粘度計て い る も の で ， 編 竹 の 一 部 を 表 面に だ し て 模 様と し た も→ 粘度計の で ， そ の 手法は 竹を う す く は い で 器物の 形に 編み ， 熱
湯で 煮て 乾か し素地と した もの で ，編み 方に は 鉄仙編がラングミュア型吸着
Langmuir’s adsorption isotherm

多く ，盆や 茶櫃の 表面に 当る 部分は 精密に ， 裏面は あ ら

固体が 一定温度で気体を 吸着す る場合， 表面の単位面

く編むのが普通で，中間に 和紙をはさんで糊漆で固める。

積に吸着される量 a と気相の胆力 p との間には次の関係

塗り方は，編目のすき間に麦漆(小麦粉糊と漆)またがある。
a = b1 P/(1 + b2 p)

は 糊 漆 ， 刻 苧 な ど を 摺り こ ん で 乾か し ， そ の 上か ら 漆 下

こ こ で ， b 1 ， b 2 は そ れ ぞ れ 固 体と 気体と に よ っ て 決ま

地を 施す 。 乾燥後と い で 下塗り し ， 朱漆で 中塗り す る 。

る定数であ る 。こ れは I . L an g m ui r が 導い た も ので ，上塗りには透漆または透漆に若干の黒漆を混ぜたものを

Ｂ Ｅ Ｔ 吸着等温式の 特殊な 場合と 考え られ ， 吸着層が 単塗って乾か し，そ のまま 仕上げ と す るもの もあ るが ，中分子層に近い場合に実験結果とよく一致する。

には炭とぎをし てからみがい て 仕上げる 場合もあ る。

Langmuir-Knudsen の式

ランプブラック

Langmuir-Knudsen’s equation

lamp-black

液体の表面からの蒸発についての式。

ランプ(灯火)のスス(油煙)から作ったのでこの名が あ る 。廃コ ー ル ター ル を 不完全燃焼さ せ て 得られ る 安
価な カーボ ン ブラ ック 。 種類と して はファ ーネ ス ブ ラック*に属する。

W：単位時間蒸発する量，Ｍ：液体の分子量

AS T M D209 -4 7 で は灰分 1. 0% 以下，ア セト ン抽出

p：蒸気，S：面積，ε：定数

物 2.0%以下，水分そのほかの揮発分 3.0%以下などと規こ の 式は ，そ の 液体の 蒸気と 平衡状態に あ る液体表面

定している

か らの 蒸発を 考え て 導か れ たもの で あ るが ，溶剤な ど の
空気中への蒸発の場合にもだいたいあてはまる。

市販品の性能の一例を示すと平均粒径 50～100mμ，pH
5～7，表面積 20～50m 2 /ｇ。黒色度(Nigrometer index

乱糸ぬりValue)や着色力は悪い。

糸 ク ズ を ち り ば め た よ う な 美 し い 模 様 の あ る 塗 面が えられる一種の変わり塗りである。

ランベルトーベールの法則

粘度の 高い 塗料を 高圧で スプ レ ー ガ ン の 先端か ら 無理

Lambert-Beer's lawに噴出さ せると 塗料は 糸状にな って 噴出し塗面に 付着す

光の 吸収に 関す るラ ン ベルト の 法則と ベ ールの 法則をる。そ の た め に は 従来用い られ て い る スプ レ ー ガ ン で は組み 合わ せたもの で ，入射光の強度を Ｉ ０ ，透過光の 強度

ある一定以上の 粘度の 高い もの は吹忖けることが できなを Ｉ ，吸収物質層の厚さ を d ，濃度を c と す ると ，次の- 295 -

日本塗装技術協会関係が成立する。

酸化鉛 PbO のこと。赤色顔料，古くは密詑僧とよん
log10(I0 /I) = εcdだ。

溶液の場合の透過光の強度を I，純溶媒の透過光の強を I0 とした場合に成立する同じ形の関係式を指すこと

リシノレイン酸もある。ここでεcd を吸光度といい，c がモル濃度の場

ricinoleic acid合のεをモル吸光 係数という。ε は一般に物質と波長だ

CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH= CH(CH2)7COOH

けによって決まる定数である。

ひまし油脂肪酸の主成分で比重 0.9460(12C)，融点
４～５C，よう素価 85 でありアルコール，エーテルに可溶であるが石油エーテルには溶けにくい。

乱流

ひ まし油 の混 合脂 肪酸 のバ リウ ム塩 をア ルコールを 用

turbulent flow
流 体が不規則に 混合 しなが ら，ま たは不規 則に流れ る

いて再結晶し純粋に単離する。

状態。流体内の各部分の速度が時間的に変化することもある。層流の対語であり，混流ともいう。

離奨
→ 離液

リ
理想溶液
ideal solution

リ－

化学熱力学の用語で，一般に溶液の諸性質は各成分のrhe
粘度の単位はポイズであるが，その逆数をリーとい濃度によってきまるが，個々の成分の示す性質の単純な代数和が，溶液の性質となるようなものをいう。

う。
1 rhe=1 poise-1=1 sec・cm/g
リーが大きいほど流動しやすいことを示す。

リーフィング型アルミニウム

すべての溶液は十分に希薄になると，理想溶液に近づく。す なわ ち，希 薄溶 液は 近似 的に理 想溶 液の 法則に したがう。

リソールレッド B→ アルミニウム粉およびペースト

lithol red B
JIS K 5202-1971 「リソールレッド B(顔料)」では

離液
syneresis「トビアス酸-βナフトールのバリウム塩を主成分とす る黄 み の 赤 顔 料 」 と 定 義 して いる。黄 味 の 強 い 鮮 明 なゲ ル を 放 置 す る と ，結 合 して い た 液 の 一 部 を 放 出 し て
体積を減少する現象。熟力学的には不安定なゲルから安定なゲルと液体への移行である。

利久ねずみ
慣用色名，3.0G 5.0/1.0。英名は Celadon gray で，Celadon は青磁，灰緑色の意味がある。一般色名で表わ
せば縁みのグレイである。

リグニン

赤色で比重 1.4～1.5，エマルションペイント，油性塗料，
ラ ッ カ ー な ど に 使 用 可 能 で あ るが ， 耐 侯 性 が 劣 り ， 塗 料
用にはあまり使用されていない。

リターダーシンナー
retarder thinnerlignin
木材成分の一つ。木村中にセルロ－スに伴って 20～30%存在する。高分子芳香族化合物である。構造は明らかでない。

ノンブラッシングシンナーともいう。ラッカー(ハイソリッドラッカー，アクリルラッカーも含めて)塗装時の塗膜の白化*(ブラッシング*)防止のために用いる。
溶剤の種類としては，エチレングリコールモノブチル

リサージ
litharge

エーテル*(ブチルセロソルブ），メトキシブタノール*(メトブタノール)，ジエチレングリコールモノエチルエーテル*(カルビトール)，ジエチレングリコールモノブ- 296 -

日本塗装技術協会

チルエ－テル*(ブチルカルビトール)，酢酸ブチル*，できる。

酢酸エチレングリコールモノエチルエーテル(酢酸セロ立体障害

ソルブ*)，シクロヘキサノン(アノン*)，ジイソブチル

steric hindrance

ケトン(DIBK)，イソホロン*などエ－テルアルコール

分子内の原子または原子団の反応性が，同一分子内の類，エステル類，エーテルエステル類，ケトン類の中・接近して存在するほかの原子または原子団のために妨げ

高沸点溶剤が用いられる。

られ て ，ふ つうの 構 造 式か ら当 然期 待 さ れ る反応 の 起 こ

なお，こ の場合，ラ ッカーシンナ ーに約 20～30%加えらないことをいう。

て白化を防止するシンナーを単にリターダーと呼び，ヲッ カ ー シン ナ ーに リ ター ダ ーが す で に 調 合 さ れ て 市 販 さ

リッチゴールド

れ て い るシン ナ ーを リターダ ーシ ン ナ ーと 呼 んで 区 別 す→ 銅粉および銅合金粉ることがある。
規格では JIS K 5539，リターダーに次のよう規定し

リトポン

ている。

lithopone
JIS K 5105-1965 「リトポン(顔料)」では「硫化亜鉛 お よび 硫 酸 バ リウ ム を 主成 分と す る白 色顔 料 」と 定義

項目して おり ，そ の品 質 は硫 化亜 鉛 (Z nS )27. 0% 以 上 ，硫 酸
透明性

無色または微黄色で透明であること

バリウム(BaSO 4 )72.0%以下と規定されている。
白色無機顔料で比重 4.3，屈折率(n D 20 )1.70～2.25 で鉛 白や 亜鉛 華 より も隠ぺい 力が大 きい 。そ の ため ，油 性

シミ

シミが残らないこと

ニトロセルロース溶解性

溶解性がじゅうぶんであること

塗料や水性塗料に使用されているが，耐候性が劣り白亜

白化防止剤

白化防止剤がじゅうぶんであること

化*しやすく，また，耐光性が悪く黒変しやすい。その加熱残分(100cc について)

0.02g 以下

ため，上塗用としてよりもパテやサーフェサー，プライ

100℃未満の留出容量

1 以下

ヤーなど下塗・中塗用として用いられ，上塗の場合でも125℃以上 170℃未満の

50 以上

屋内用塗料に用途が限定される。耐酸性は劣るが耐アル

留出容量%

10 以下

カリ性や耐硫化水素性はよい。

170℃以上の留出容量%

0.5 以下

分
留
試
験

酸価

0.5 以下リトワイス
lithoweiss

リターダー
retarder

リトポンに亜鉛華を混合した白色顔料系である。

ニトロセルロ－スラッカーはその組成中に使用されている溶剤の揮発速度が早く，また，空気中の湿気が多い

リバースロールコータ

とき，塗装後の溶剤の揮発時に塗膜 -大気界面が温度降

コーティングロールとバックアップロールの回転方向

下により空気中の水分が露をむすび，塗料中に混入してが 反対 の ため 被塗 物にテ ン ション をか けて 移動 さ せて コ

セルロ－スあるいは樹脂の析出を生じ，塗膜の白化をお―ティングするため，ボトムロ－ルコータに比べ膜厚のこす。夏期の湿気の多いときの塗装には，とくにこの現

調 整が 容易に でき ，ロ ール目がで な いな ど の長 所を もっ

象 が は な は だしく， こ れ を 防 止 す るため 溶 剤 の 溶 解 性 をている。

よくし，また，揮発速度をおそくする特別なシンナーを

反 面 短い切 板 の塗 装は 困難 であり ，ロ ールの 回転に さ添加することによって白化を防ぐ。この特別なシンナー

からって被塗物を動かすため摩耗が早く機構的にも複雑をリターダーという。リターダーは白化の状態に応じになるため価格的にも高価になる。

て ，普通 のシンナ ーに適当 な割合に 配合 して 使用す る。

立体規則性重合体
stereoregular polymer
構成モノマー単位の立体構造の配列が規則的であるよう な もの 。たと え ば ，分 子 間 に 高 度 の 配 位 性 を 付 与 す る
重 合開 始剤 を反 応さ せたポリプロ ピレ ンは 側鎖 の メチ ル
基の空間的配置に規則性があり，結晶性に富む重合体が- 297 -

日本塗装技術協会

リバリング

塩基性硫酸鉛があるが，塗膜性能には大きな差はない。

livering

焼付型エポキシ変性アミノアルキド樹脂下塗塗料などの顔料 を含 んだ塗料が異状に高い 稠 度とな るか，または

防錆顔料として使用される。

コンニャク状に固まることをいう。この現象はビヒクルと顔料との間に反応を生じるために起こる。

硫酸バリウムbarium sulfate

リビング重合体質顔料。JIS K 5115 「沈降性硫酸バリウム*およびliving polymerization

バライト粉*」がある。前者は化学反応によって製造し連鎖成長末端の活性の寿命が比較的長い，またはそれたもの，後者は重晶石を粉砕して製造したものである。

が死ぬことのない，すなわち連鎖停止反応のない高重合反応である。アニオン重合の一種で，触媒にナフタリ

流出式粘度計ン，アントラセンなどの芳香族化合物とアルカリ金属

consistency cup( N a ， K な ど )と の 付 加 物 を 用 い て 適 当 な 溶 媒 中 (テ ト ラ

一定容量のカップ内の流体を，底部の穴から流出し，ヒドロフランなどのエーテル化合物)で重合を行なうも流 出 し始 め か ら ，流 出 し 終 る まで の 流 出 時 間 (s ec ) で 粘の な ど が あ る。特 長と して ，分 子量 分 布 の せま い 重 合 物

度を表示するタイプの粘度計の総称。

が 得 られ る。ま た立 体 規 則 性 を もつ重 合 体 が 得 られ る 。

操 作 が 簡 便 な ため 実 用的 で あり ，塗 料 の 試 験・ 粘 度調整などに多く使用されており，その種類も次に示すようリフティングに多い。

lifting

ASTM cup，Ford cup，Zahn cup，DIN cup，Westing

同種 ま たは異 種の塗 料を塗り重 ねた場合 ，下 塗り塗膜

cup，Demmler cup， Gottsch consistency cup などがが お か さ れ て 小さ な しわ あ るいは き れ つ模 様 を 生 じ る現象のことで，重ね塗り欠陥ともいう。スチレン化アルキ
ド樹脂塗料でしばしば生じるが，エマルション塗料やセある。
このほか企業単位の規格によって，Zahn cup に似た流出タイプ粘度計を作り使用されている例もある。

ル ロ ー ス系 ラ ッ カー を の ぞ い て ，ほ と んど の 塗 料 に 発 生

粒度

する。

grind size

リムーバー

耐水研摩紙*などの研削剖のと(低)粒の大きさとその→ はく離剤分 布 の 段 階 を 示 す 尺 度 。粗 粒 は番 ，微 粒 は ミ クロ ン (μ )で表わす。JIS R 6001-73 「研磨剤の粒度」に規定され

粒界腐食て い る。微 粉 の 粒 度特 性 を 下表に 示 す 。

inter crystalling corrosion
金属内の結晶粒子の境目が腐食する現象で，アルミニ
ウム合金，ステンレス鋼などにみられる。

粒(番)

consistency cup→ 流出タイプ粘度計

硫酸鉛(sulfate)PbSO4

黄鉛*(5G～10G)の主要成分をなすもので，硫酸鉛

(μ )
240
280
320
360
400
500
600
700
800
1000

流下粘度計

lead sulphate

度

最大粒子から順
最大粒子の平1) 平均径の平均に30番目の粒子
均径の平均径
80 171以下
120以下
87.5～78.5
67 147以下
101以下
78.5～62
57 126以下
85以下
62～52.5
48 108以下
71以下
52.5～44
40 92以下
60以下
44～37
34 80以下
52以下
37～31
28 70以下
45以下
31～26
24 61以下
39以下
26～22
20 58以下
34以下
22～18
16 44以下
29以下
18～14.5〔注〕1) 平均径の算出法が多いほど色相は青味の黄色(レモンエロー)になる。
また，白色防錆顔料として用いられる塩基性硫酸鉛(basic lead sulphate) は化学組成 PbO・nPbSO 4 (n=2～3，PbO 15～30%PbSO4 70～85％)，比重 6.4～6.6，

平均径 =屈折率 1.93-2.02，吸油量 15～18，粒径 1.0～1.5μ前後，
隠ぺい力は比較的よい。組成的には一塩基性硫酸鉛と三- 298 -

長形+短径
2

日本塗装技術協会の場合には垂直二色性といわれる。核酸やタンパク質な

流動曲線

どの溶液について，流動二色性を測定して溶質高分子に

flow curve
流 動 特 性 を 示 す 曲 線 の こ と で ， 通 常 せん断 応 力 ( dy n/cm )とせん断速度(sec2-1)

おける発色原子団の配置を知るのに応用される。

の関 係 で 表 示 さ れ る 。

両極脱脂
電解脱脂の場合，陰極脱脂と陽極脱脂を交互に組み合
わ せた もの を 両 極 脱 脂 と い う 。こ れ は ，金 属 表 面 に 酸 化皮膜ができるのを防ぎ，鉄鋼品の水素ぜい性を起こすの

流動浸漬塗り粉 体 塗 料 の 塗り 方 のひと つであ る。多 孔 板を 底 部に 入

を防ぐため
に行なう。

れた塗料容器流動槽の中に粉体塗料を入れ，下から空気を送ると，塗料は浮遊して流動状態を示す。あらかじめ両性電解質

熱した被塗物を一定時間流動槽に浸潰して引さあげる

amphoteric electrolyteと ，粉 末 状 の塗 料 は被 塗 物 の表面 に 軟化 して 付着 し，さ酸 性 と 塩 基 性 の 両 性 質 を 有 す る 電 解 質 の こ と 。 たと えらに素材 の保有す る熟 のために溶け て皮膜 を形 づくるもば，水酸化アルミニウムは酸性溶液においては，塩基のである。

AI(OH)3 のように電離して OH-を生じ，アルカリ性溶液 に お い て は ， 酸 H 3 A I O 3 と して 電 離 し ， Ｈ + を 生 じ る 。

流動性
fluidity，flowability
広 く物 質 の 流 動 す る状 態 を い うが ，高 分 子 関 係 で は 高
分子固体あるいは高分子溶液が温度や圧力などで流動化

またタンパク質 のような複雑な有 機化合物で， 1 分子中に酸性基と塩基性基の双方を含むものは，酸性溶液では塩基として，アルカリ性溶液では酸として作用し，中間では両性イオンとなる。

するときの流れの速度，外的条件への依存関係などの特性をいうことが多い。

良溶媒
good solvent

流動電位
flow potential
液 体 が 固体 の 壁に 対 して運 動す るこ とに よっ て 現わ れる 電 位 差 を い う 。電 気 浸 透 の 逆 の 現 象 と 考 え られ る 。 たとえば，ガラスの毛細管内に水を入れると，ガラスと水との接触面に一種の電気二重層ができて，ガラスは負に，水は正に帯電する。水圧をかけて，この水を流し出すと，ガラスに密着している部分の水は動かなくても，
内 部 の 水は 動 くか ら，正 の 電荷を 運 ぶ ことに な る。

流動度

化学構造を変えずにほかの物質 (とくに固体)を溶解できる揮発性の液体を溶媒(溶剤)というが，この溶媒で 溶 解 す る 固 体 と 親 和 性 が あ って ， よ く 溶 解 す る も の を
良溶媒という。

カ率
power factor
交流の場合，その電圧と電流が時間的に正弦関数になっているとき，その位相差がφであると，平均電力 P は
電 圧 E と 電 流 I と の 関 係 で は P = E I c os φ と な る 。す
なわち cosφが大きいほど有効になる。この cosφを力率という。

mobility①物体が変形または流動する難易をいう。
②せん断速度を無限大にしたときの極限流動度のことを指し，塑性粘度の逆数として示される。

臨界表面張力critical surface tension
付着の仕事 Wa は固体表面から液体を引き雖す仕事に相当し，次の式で表わされる。

流動二色性
flow dichroism
液体を流動させるとき，入射偏光の電気スペクトルの

Wa = γs + γL − γSL = γL (1 + cosθ)

ここで，γ S は固体の表面張力，γ L は液体の表面張力，
γ SL は固／液間の界面張カ，θは接触角である。

方向と流れの方向との関係により，吸光度の異なる現象

γ L と c os θと の 間に は 図 の ような 直 線 関 係 が 成立 し，を い う 。光 の 電 気 ス ペ クト ルが 流 線 に 平 行 の と き の 方 が

cosθ=1，すなわちθ=0のときのγ L の外そう値γ 0 は

垂 直 の と き より 強 く吸 収 さ れ る場 合 に は 平 行 二 色 性 ，逆そ れ ぞ れ の 固 体 に 特 有 な 値 で ，臨 界 表 面 張 力 と 呼 ば れ- 299 -

日本塗装技術協会

る。rc は高分子の化学構造と関連があり，また rc は溶化成処理の反応機構は

解性パラメ－ターとも密接な関係があり，r c の大きい

Me(H2PO4)⇄H3PO4+MeHPO4

ものは溶解畦パラメーターの値も大きい。

第 1 りん酸塩 りん酸 第 2 りん酸塩
3MeHPO4⇄H3PO4+Me3(PO4)2↓
第 3 りん酸塩
3Me((H2PO4)2⇄4H3PO4+Me3(PO4)2↓(Me は Mn，Zn，Fe など)のように，化成処理液中には第 1 りん酸塩とりん酸があり，鉄鋼をこの液に浸漬すると，液中のりん酸によって鉄は溶解し，同時に第 2 および第 3 りん酸塩の結晶が鉄鋼 面 に 沈 着 し て く る 。 こ れ を 結 晶 核 と して 結 晶 が 生 長 発
達し，金属面をおおう皮膜となる。この反応は水素ガス

りん光塗料
りん光顔料を用いた塗料であって，一般にアルカリ土類金属の硫化物が用いられる。(畜光顔料参照)この種のリン光顔料は，こまかく粉砕すると輝度がなくなるので，ビヒクル中には混合した程度で摩砕してはいけなを 発 生 し な か ら進 む の で ，で き た皮 膜 は 多 孔 質 に な る 。
なお，この処理は鉄鋼以外にも亜鉛，アルミニウム，
銅合金などにも応用され，それぞれに適した処理剤が使用されている。

りん酸塩皮膜い。 → 蓄光塗料

りん酸亜鉛系皮膜→ りん酸塩化成処理

りん酸・クロム酸法

り ん酸塩皮 膜の 中で は防 錆力が すぐれて い るの で ，塗→ クロム酸-りん酸系処理

装 下 地 用 と して 広 く 用 い ら れ る 。亜 鉛 お よ び 鉄 の 第 2 ，
第 3 りん酸塩を含む皮膜で灰色に見えるち密な結晶である。

りん酸洗浄法りん酸を主体として界面活性剤や抑制剤を入れた洗浄
液をはけ塗りやスプレーして処理する方法をいう。

りん酸塩化成処理

表 面 の油 を乳 化分 散さ せ，鉄の 表 面を 溶か しな がら同

phosphating ; phosphate treatment

時 に うす い り ん 酸 鉄 皮 膜 を 作 る 。被 処 理 物 が 大 き く て ほ

鉄鋼などの金属の表面に，水に不溶のりん酸塩皮膜をかの方法では困難な場合や部分的な補修のときに用いら化成させる処理をいう。鉄鋼用の塗装下地用処理が一般

れ るが 脱 脂 ， 錆 取 り の 力 が 弱 く ，化 成 皮 膜 も 十 分 と は い的で，防錆用や附摩耗用にも利用される。

えない。

塗装下地用としては自動車 ，家 庭用電化製品，建築材
料そのほかのあらゆる分野に利用されている。

りん酸定着塗料

この処理は浸漬，スプレー，はけ塗りなどの方法で簡→ ウオッシュ－プライマーのこと。

単に 化成 皮膜 を得 ることが できるの で ，加工費 も比較 的
安 く ，設 備 もそ れ ほ ど 多 額 の 費 用 を 要 し な い 。処 理 条 件

りん酸鉄系皮膜

も液濃度，温度，時間などを管理すればよいので自動化

りん酸塩化成皮膜の中でもっとも膜厚がうすく， 0.5もでき，大量生産にも適している。使用目的に応じてり

μ以下といわれる。青黒色の皮膜で結晶の粒子は細かく

ん酸 鉄 系 皮膜 * ，り ん酸亜 鉛 系皮膜 * ，り ん酸 マン ガ ン系

密着がよい。また，絶縁抵抗値が低いので電着塗膜が厚被膜*などの処理をする。

くつくといわれ，耐熱性があるので，粉体塗装などのいずれの皮膜でも，ある程度の耐食性をもっており，

200C 以上の焼き付け塗装の下地処理として使用される。

その 上に塗装す ると相当に耐食性が向 上する。また，皮膜の金属面との付着は強固で，ち密な結晶のため塗料とりん酸トリクレシル→ トリクレシルホスフェ－トの付着性がよく，ある程度の耐熱性もある。
ただ，皮膜が厚いと屈曲に弱く，変形加工はできな
い 。ま た，皮 膜 は 多 孔 性 な の で ， 化 成 処 理 後 に 長 く放 置
すると錆を発生する。

りん酸マンガン系皮膜
り ん酸 塩 被膜 の 中 で ，特に耐摩 耗 性が 大き い ので ，機- 300 -

日本塗装技術協会

械 の シ ャ フ ト な ど の 回 転 部 ， 摺 動 部 に 使 用 さ れ る 。油 のReynolds number
管を流れ る粘性流体が層流と なるか乱流となるかを決

保特性もよく灰黒色の皮膜となる。

定する無次元積で，管の内径を D，平均流速を U，密度をρ，粘度をηとすると DUρ/ηで与えられる。

ル

Reynolds 数が 2100 以下のときは層流，4000 以上のときは乱流となる。

累積粒度分布曲線
顔料でたとえば，表のような粒度分布の体質顔料 (カレーキ化オリン)があった時，これを 5μ毎の粒度分布曲線(柱溶 性 アゾ 系染 料 は ，そ の構 造中 に親 水性 の -SO 3 H(ス状図)にまとめると下図左のようになる。これを 5%ごルホン基)，-COOH(カルボキシル基)を持っている。

とにまとめると右図のような累積粒度分布曲線となる。

こ れに金属 塩を加え て不溶 性の塩 を形成 させてること をこれらの図に よって原料 の粒度 分布の概要を つかむことレーキ化という。
金属塩類には塩化マンガン(MnCl2)塩化バリウムができる。

(BaCl 2 )塩化カルシウム(CaCl 2 )など塩化物が多い。

粒 度
5μ 以下
5～10μ
10～15μ15～20μ20μ 以上

％
36.4％
25.5％
11.0％
10.2%
16.9％

レーキ顔料
lake color
レーキ化した顔料。アゾ系顔料*の内，溶性アゾ顔料がこれに該当する。代表的なものには，ウォッチング・
レッド*，リソール・レッド，レーキ・レッド C*，ボンマールなどは代表的なアゾ系レーキ顔料である。

レーキレッド C
lake redC
代表的なモノアゾ系原料。Ｃレッド，金赤Ｃともいう。
J I S K 5 2 0 7 - 1 9 7 1 「 レ ー キ レ ッ ド Ｃ ( 顔 料 )」 で は ，「 C酸→βナフトールを主成分とするだいだい色の顔料」と定義している。
耐アルカリ性は比較的よいが，耐光性，耐熱性は劣る。やや黄味の赤色で色調は鮮明で着色力もある。構造
式は次のようであるが，ナトリウム塩のほかにバリウム
塩やアルミニウム塩があり色調がやや異なる。

ルーター条件
Luthor condition
色度計が，スペクトル三刺激値またはそれに標準の色の 分 光 分 布 をか け合 わ せたような 感 度 曲 線 を もつと き ，
ルーター条 件 を み たして い ると い う。

塗 料 に は ほ と んど 用 い られ ず ， 印 刷 イ ン キ用 に 多 量 に使 わ れ て い る。印 刷 イ ン キの 場 合 ，ブロ ン ズ 光 沢 が で きる。

ルチル形酸化チタン

レーキレッド 4R→ 二酸化チタン→ パーマネントレッド 4Rレ

レオペクシーrheopexy

レイノルズ数

流体に一定速度のせん断応力を加えた場合に，見掛け- 301 -

日本塗装技術協会の粘度が時間とともに増加し，応力をのぞくと見掛けのの塗装は多分に作業者の塗装技術によるところが大き

粘 度 が減 少 す る現 象 をい う。クリーム や 卵 白 を撹 拌す るく，とくにこの塗料を用いなくても模様を出すことがでときに認められるもので，チキソトロピーの反対の現象

きる。

である。

塗 り 方 は ，下 塗り 後上 塗り 塗 料と 同 じ塗 料 を 1 回 塗 って中塗りとし，その上から比較的粘度の高い塗料 (FC4レオロジー

号 60 秒以上)をできるだけ低圧でユズ肌をつくるように

rheology

して 吹 きつけ るもので ，塗 料 の粘度 と吹 き付 け圧 力 のバ

材 料 の 変 形 あ るい は流 動 を 研究 す る学 問 を い う。す な

ランスひとつで大きな模様になったり，小模様になった

わち，物質の流動性および変形 性を応力，ひずみ，時間りする。

の 3 つの変数で表わして研究する学問で，とくに固体の塑 性 流 れ や非 ニ ュートン 流 体 の流 れ な ど を 取り 扱 う。

レグホーン色

塗 料 の 稠 度 ，チ キソロ ピ ー，塗 装 作 業 性 お よび 塗 膜の慣用色名，2.5y 8.0/4.0

力学的性質はすべてレオロジーの対象となる。

residual viscosity
れき青質

塗料や印刷インキのような顔料分散系の流動曲線につbitumen

い て ，C as s o n ( 19 5 9 ) は ① ビ ヒ ク ル は ニ ュ－ ト ン 流 体 でビ チ ュ－ メン を 含 む 液 状 な い し 樹 脂 状 の 黒 色 物 質 ，天あ る。② 顔 料 粒 子 の 県 合 体 で あ るフ ロ キ ュレ ート は 棒 状

然アスファルト，ギルソナイト，タール，人造アスファ

で あ って ， 流 れ の 方 向 に 配 向 し， ず り 応 力 に 応 じ て 破 壊

ルト，ピッチを総称していう。二流化炭素，クロロホルされるとして計算し，次の式を提出している。
S1/2 = k 0 + k1 D1/2

ムなどの溶剤に溶ける。炭化水素を主成分としいおう，
窒素などを含む。塗料としてはギルソナイト，石油アス

こ こ で ，S は ず り 応 力 ， D は ず り 速 度 ， k 0 ，k 1 は 定 数 でファルトが多く用いられる。

あ る。こ の式 は 変形 す ると
1/2

(S/D)1/2 = η

歴青質塗料= k 0 /D1/2 + k1となり，D=∞のときにはη1/2→η∞1/2=k1 であり，D

bituminous coating=∞のときにはフロキュレーションなどの二次構造はす

アスファルト，コールタールおよび天然ギルソナイト

べて破壊されたと考えてよい。このときの粘度η∞をは 耐食 性 ，耐化 学薬品 性 ，耐水性に すぐれてい るので ，

residual viscosity という。

古くから塗料化されている。これらを主成分とした塗料のことを歴青質塗料という。この種の塗料は耐油性，耐レシチン

候性が悪いため，たとえばアスファルトと重合亜麻仁

lecithin油，支那桐油などの乾性油と 200～230C で加熱融合し，レシチンはりん酸体(phosphatide)の一種で，りん・溶剤を加えてワニスとし改良して使用されることが多窒素を含む脂肪類似の物質。動植物体内の特に重要な部い。また，最近ではコールタールとエポキシあるいはウ

分 － たと え ば 脳 組 織 ，内 臓 ，卵 ，種 子 な ど に 含 まれ て い

レタン樹脂と混合使用され，タールエポキシ，タールウ

る。特に鶏卵，魚類卵には 10.0～13.0%も含まれている

レタンなど性能的には高度の改質が行なわれている。色ため ，以 前 は 鶏卵 か ら抽出 し，薬品 に 使用 して い たが 現は黒色であるため比較的美観を必要としない耐酸，耐水

在では大豆から工業的に大量に生産されている。

性の必要な構築物，水槽タンクなどまた，コンクリート

外見は淡黄褐色の粘度の高い液体で酸価 18～26，比重の シ ー リン グ ， 防 水 用 ，さ らに 地 下 埋 設 の 鉄 管 な ど に 用

1.03，りん分 2.14～2,24%，水分 0.3%以下，脂肪類をい られてい る。乾燥 は 1～ 2 時間 であり，経 済的に安 価

溶 か す 溶 剤 に は 良 く溶 解 す る 。た だ し ア セト ン に は 不 溶であるため広く使用されている。

(アセトン不溶物 64～69%)。
多くの食品に添加されるほか，繊維・皮革・化粧品・

レザートーン

印 刷 イン キな どに 広 く用 途が あり，塗 料 用に は 顔料 分 散

leather tone

剤 ，顔料沈 降防 止剤 ，色 分かれ防 止剤と して 使われ る。

レザートーンは，別名露玉塗装ともいわれ，一見ビ二―ルレザーのような紋(しぼ)模様をだす塗りで，高重

レゾール

合の塩化ビニール化合物などに よる市販品があるが ，こresole- 302 -

日本塗装技術協会

フェノールに対し，ホルマリンを過剰にしてアルカリに酸化され，H2O2 HO-に還元されているのでレドック

触媒下で反応させると主としてフェノール核にホルマリス と い う 。合 成 ゴ ム の 製 造 ，不 飽 和 ポ リエ ステ ル の 常 温ンが付加したメチロ－ル基(-CH2OH)をもつ種々のフ硬化反応に利用される。

ェノールの混合物を作る。このものをレゾールという。

レベリング

以下，構造を示す。

leveling，levelling
平坦になることで，塗料を塗った直後に下地の不整によって生じた塗膜の凹凸やはけ目がすぐに消えて平坦に
なること。

レモン色
lemon yellow
慣用色名，8.5y 8.0/11.5

劣化
degradation

連鎖移動剤

高分子材料の特性が低下し，もとに戻らない変化をいchain transfer agent

う。すなわち，塗膜やプラスチックを自然の気候条件，

連鎖反応 の過程において ，連 鎖てい 伝体が別種 のもの

熱，光，酸素，放射線などにばくろしたときに生ずる化に 切 り か え ら れ る連 鎖 移 動 を 一 般 式 で 書 くと 以 下 の よ う

学構造の低次元化，とくに重合体分子の連鎖の切断のこ

になる。

とをいう。

Ａ・+Ｂ → Ｃ+Ｄ・
この場合の B を連鎖移動剤と呼ぶ，たとえば，溶媒，

劣化防止剤
老化防止剤ともいう。塗膜が光・熱・カビなどによって劣化するのを防ぐために塗料中に加える添加剤 *の一種。紫外線吸収剤*やかび止め剤*などがある。

モノマ－，ポリマー，重合開始剤，添加剤などである。

連鎖反応
chain reaction
重合反応は一般に一つの反応がほかの反応を誘起し，レット・ダウン

その反応がまた次の反応を引きおこすので連鎖反応とい

let downう。

顔料分散機で練ったミルベース*に残りのビヒクルや溶剤を加えて塗料化する工程をいう。この場合，ビヒク

この反応には二つの形式がありラジカル重合反応とイオン重合反応がある。

ルや溶剤を急激に加えると分散していた顔料が再度凝集(ビグメントショックという)するので，ビヒクルなどを後添加する時には塗料 (ミルベース)をかきまぜながら徐 々 に 加 え る必 要 が あ る。
顔料の再凝集を起こすと軽度の場合は塗膜の映像鮮明

練肉
milling あるいは grinding
塗料は顔料が樹脂溶液あるいは油のような展色剤中に細かく分散されたものである。このためには顔料を展色度の低下や光沢低下を生じ，ひどい場合は塗料中でブツ剤に混合し，ローラー，ボールミルなどの機械を用いてや顔料の分離・沈殿現象が起きる。

十分練り合わせることが必要であり，この練り合わすことを練肉という。この練肉によって生ずる顔料粒子の細レドックス重合

かさの割合を練肉度といい，試験法には次のものがあredox-polymerization

る。

酸化還元重合ともいわれ，2 成分間の酸化還元反応にi)グラインドメータを用いる方法

よっ て 活 性 ラ ジカルの 発 生 を 容 易 に して お こ な っ た重 合ii)光学，電子顕微鏡による方法

反応である。還元-酸化反応の reduction-oxidation を略

i ii )標 準ふ るい を用いて 残渣の多 少を測 定す る方 法

して redox レドックスという。例として鉄の 2 価イオiv)試料をガラス板に薄くのばし，すかして見る方法

ンと過酸化水素との反応でできたＨＯ・のラジカルは，

v)乾燥塗膜を作り，その面の平滑度を測定する方法

こ の 系 中 に ビ ニ ルモノ マ ーが あ ると 重 合 を 開 始 す る。
すなわち
Fe2++H2O2

Fe3++OH-+HO・において Fe2 が Fe3+

- 303 -

日本塗装技術協会

老化

ロ

aging
材料を長期間自然または人工の環境条件にばくろした
ときに，時間の経過にともなって起こる物理的・化学的

労働安全衛生法

性質の劣化のことをいう。 → 劣化
昭和 47 年 6 月 8 日，法律第 57 号で分布された法律で，その第 1 条(目的)に「この法律は，労働基準法(昭和

老化防止剤

22 年法律 49 号)と相まって，労働災害の防止のための危→ 劣化防止剤

害防止基準の確立，責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずるなどその防止に関する総合的計画

ローズピンク

的な対策を推進す ることにより職 場における労働者の安

慣用色名，10.0 RP 7.0/8.0，和名は桃花色，実際の全 と健 康 を確 保す ると と もに ，快適 な 作業 環境 の 形成 を桃の花よりは色みが強い。

促進することを目的とする」と述べている。全部で 12 章よりなっており，労働災害防止計画，安全衛生管理体

ローダミン B制 ， 労 働 者 の 危 険 ま たは 健 康 障 害 を 防 止 す る ため の 措

rhodamine B

置，機械などおよび有害物に関する規制，労働者の就業

塩基性染料で緑色金属光沢のある結晶で，木綿，レーに当っての措置，健康管理，免 許など，安令衛生改善計

ョン，雑貨などの染色やレーキ顔料として広く使用され画 な ど ， 監 督 な ど ，雑 則 ，罰 則 など の 各 章 にわ か れて い

てい るが耐光 性が弱い 。

る。

N，N-ジエチル-m-アミノフェノール 2 分子と無水フタル酸 1 分子とを塩化亜鉛で縮合させて合成する。

関連 法令と して は塗 料に適用さ れるものに ，有機 溶 剤
中毒予防規則*，鉛中毒予防規則*，毒物および劇物取締法*特定化学物質等障害予防規則*などがある。
労働安全衛生法施行者は昭和 47 年 8 月 19 日，政令第 318号で公布，昭和 47 年 10 月 1 日施行された。その第 18 条に「 譲 渡 ま たは 提 供 に 際 して 成 分 ，取 り 扱 い 上 の 注 意 を 表
示すべき有害物の種類」として容器 (塗料かんなど)に表 示す る物 質名 をあ げてい る。塗 料の 場合 ，関係す るもローラーコーティングのとして次のようなものがある。(○印中の番号は上記

roller coating

第 18 条の該当番号)

ローラーコーティングには，ローラーブラシを用いて

7 カドミウム化合物(例，カドミウムレッド)○
8 クロム酸およびその塩○(例，ジンククロメート，ストロンチウムクロメート)
1○7 水 銀 お よ び そ の 無 機 化 合 物 ( 硫 化 水 銀 を の ぞ く )2○1 ト リ ク ロ ル エ チ レ ン
2○2 ト ル エ ン

行 な う手 動 式 の も の と ，機 械 に よ る も の と が あ る 。
ローラーコーティングに用いる機械をローラーコータ
ーといい，回転するローラーに塗料を塗りつけて，被塗
物 に 塗 装 す る も の で ，素 材 を 連 続 し て 塗 装 す る こ と に よって生産性の向上を図ることができるところから，カラー鉄板や合板などの塗装にさかんに用いられている。
構造は，塗料を汲みあげるスチール製のピックアップ

2○4 酸 化 鉛 ( 例 ， 鉛 丹 ， リ サ ー ジ )ローラーと，塗料の塗布量をコントロールするドクター

炭 酸 鉛 (例 ，鉛 白 )ロ ー ラ ー ，被 塗 物 に 塗 料 を 塗 布 す る ゴ ム ラ イ ニ ン グ し た

硫酸鉛(例，三塩基性硫酸鉛，一塩基性硫酸鉛)

コーティングローラー，被塗物を塗料からささえて進行

クロム酸鉛(例，黄鉛，クロムバーミリオン，塩をつかさどるバックアップローラー，ローラ間のすき間

基性クロム酸鉛)を調整するハンドル，モーター，ギヤーポンプ，塗料タ

珪酸鉛(例，ベーシック鉛シリコンクロメート)

ンク，洗浄タンクなどからできていて，被膜物はコーテ

2○7 ノ ル マ ル ヘ キ サ ンィングローラーとバックアップローラーの間からでる。

3○6 エ タ ノ ー ル

ローラーの回転方向と被塗物の進行方向が同じものを
ダイレクトローラーコーター，逆のものをリバスローラ- 304 -

日本塗装技術協会

ーコーターという。また，被塗物の上面から塗るものを

ロール目

トップコートタイプ，下面から塗るものをボトムコート

roller mark

タイプという。

ロ－ラーコータ－を用いて塗装を行なう際，塗膜に生じ る欠 陥 の ひ と つで ，主 と して 乾燥 の 速 い 塗 料 の 塗 装に

ローラブラシroller brush

みられる現象である。
回 転 方 向 に 平 行 しで波 状 の 模様 と な るもの で ，極 端 には け の か わ り に 回 転 す るロ ーラ ー に よ っ て 塗 装 す る も塗 膜 が うす い と き に は 索 地 肌 を 露 出 す る こ と が あ る 。 通ので，塗り面漬の広い天井や壁面などの塗装にきわめて

常 ，塗 膜 が 厚 すぎ たり ，塗 料 の粘 度 が 高 すぎ るときに 生

有 効 であ る。

ずる。

ローラーブラシは，木の柄またはプラスチックスの柄

粘 度お よび 膜厚 を調 整す ることが 大切で ，塗料 の粘 度のついたロ－ラーブラシ本体と，厚紙にフェノール樹脂を下げることによって防止することができる。また，塗を 含 浸 さ せて 成 型 した 円 い 筒 の 上 に ， 羊 毛 ， う さ ぎ の 毛

料 自 体 の性 質か らくる場合 もあるの で ，塗 料 の性 質 を調または合成繊維(ナイロン，レイヨン，ダクロン，ダイ

べることも大切である。

ネルなど)羊毛と合成繊維をミックスしたものなどを接機械的には，コーティングローラーとバックアップロ

着剤で植えつけたカバーとからなっている。

ーラ ーとの 圧着 ，または素 材への 圧着 不十分 のときに も本体の回転部になっているロ－ラーは，鋼製のバネの起こる。また，コーティングロ－ラーの径をできるだけようになっていて，カバーをはめると抜けないように工小さくして，被塗物との接触面を少なくするとロ－ル目

夫されている。

は出にくくなる。またゴムロ－ラーの材質を少しかたい

カバーはシン(コアー)と毛(ナップ)からできてい目のものにす ると同じ意味 で効 果がある。

て，毛の長さやあらさ，毛の材質など用途によってさま
ざまなものがある。

ロジン

ロ－ラーの大きさは，通常 9 インチ(約 23cm)と 7

rosin

インチ(約 18cm )の 2 種が主として用いられ，幅の狭まつや に と一 般に 呼 ば れ るもの で ，松 の 樹 皮に 傷 を 付いところやコーナーなどを塗るため 3 インチ(約 7.5cm)

けて得た樹液を蒸留してテレピン油 *を分離した残りのロ－ラーやエッジロ－ラ－がある。

樹液のガムロジンと松根など木片を蒸留して得たウッ

円筒の直径は 1.5 インチ(約 4cm)と 2.75 インチ(約6cm の 2 種があり，カバーの毛足は短毛 0.25 インチ(約ドロジン*に大別される。また国別にアメリカロジン，
フランスロジンと分けることがある。

6mm)，中毛 0.35 インチ(約 9mm)，長毛は 0.75～1.0 イ

淡黄色～暗かっ色透明の樹脂で比重 1.07～1.08，屈折

ンチ(約 19mm ～25mm )まである。特別長いものには

率 1.525(20C)，軟化点 50～80C，融点 70～90C(ガム

1.5 インチ(約 38mm)というのもある。

ロ ジン )，5 0～ 7 0 C(ウ ッドロ ジン)，酸 価 140 ～1 8 0 (平均 160)，けん化価 160～200(平均 180)，不けん化物 3～

ローラミルroller mill
顔 料 と 油 あ るい は樹 脂 を 用 いて 塗 料 を 作 るとき に 用い

15%。
グリセリンで中和してエステルガム *，石灰で中和して硬化レジン*を作る。

る顔料の練摩分散用の機械である。回転速度比の異なる

JIS K 5902-1969 (ロジン) では生松やにから製造し

円 筒 型 の ロ－ ルが ，綾 線 上 で接触 して 回 転 し顔 料 -樹脂

たロジンについて 2 つの級にわけ，色の明るさを示す番の混合ペーストはロ－ル間の間隙においてせん断される

号を級のあとにつけている。

ような力をうけて顔料が摩砕される。2 本あるいは 3 本

種類
外観
色数(次項)
軟化点(環境法(℃))
酸価
けん化価
不けん化物(%)
灰分(%)
溶剤不溶分(%)

ロ－ラーミルがある。

- 305 -

1級
透明体
1～5 号
75 以上
165 以上170～185
8 以下
0.02 以下
0.05 以下

2級
透明体
1～8 号
70 以上
160 以上165～185
11 以下
0.05 以下
0.1 以下日本塗装技術協会

種類

1号

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

色数

10 以下

10 をこえ17 をこえ20 をこえ25 をこえ35 をこえ50 をこえ60 をこえ

17 以下

20 以下

25 以下

35 以下

50 以下

60 以下

70 以下

なお塗料中のロジンの定性試験方法は JIS K 5400(塗料一般試験方法)8.14 に規定されている。

ロジンエステル

粘弾注液体の法律応力効果の一種で，定常ずり流動で→ エステルガム

弾 性変 形部 分が大き くな ると ，流線 方向に ずり応 力 のほ
かに張力が発生し，これと垂直な方向に圧力を生ずる効

ロジン変性フェノール樹脂果をいう。1947 年に K.Weissenberg によって見出さ

rosin modified phenol resin

れたもので，図のようなフェノールホルムアルデヒド樹脂を樹脂酸で変性し，同心円筒粘度計におい

グリセリンでエ ステ ル化して作る高融点の油溶性 の塗料て，外筒を回転すると，用樹脂である。しなきり油と併用し，乾燥の早い樹脂も純粘性液体では図(b)のよで き るが ，一 般 に 黄 変 す る傾 向 が あ る。重 合 ロ ジン を 代

うに遠心力のために外筒用するとこの欠点は減少する。

の付近がもり上がるが，粘弾性液体では図(a)のよ

ロジン無水マイレン酸樹脂

うに同筒のまわりに押し→ マレイン酸樹脂

上 げ ら れ る 。 こ れ は 法 線 応 力 効 果 に よ って ， 軸 の ま わ りの環の方向に張力が発生して，液体を内側にしめつける

ロジン誘導体圧 力 の 動 き を生 ず るか らであ る。

ロジンの自動酸化は好ましくなく，いろいろな方法で誘 導 体 を 作り 利 用 す る。たとえ ばア ビ エチ ン 型 の樹 脂 酸

ワイピングステインの共役系を水素添加 したり ，脱 水素，不均化 または重合

ぬ ぐい 取 る 着 色 剤 。衣 装 ダン ス ， 洋 服 ダン ス な ど の 収することによって誘導体ができる。またアルカリ石けん

納家具の木理(木目)を生かす(導管と木肌との着色力

ロジンエステル，マレイン化樹脂，ロジン変性アルキドの差を利用して木理をはっきりさせる )高級塗装，アン樹脂などが誘導体として塗科用の樹脂として利用されティーク仕上げに古くから用いられている。

る。

以前から，黒ワニスをミネラルスピリットで薄めて使用する方法が現在までも行なわれているが，最近では油露点

変性ポリウレタン樹脂塗料やカシュー樹脂塗料などが使

dew point

用されている。市販品では白，黒，黄，赤，青などの着一定圧力の下において，空気 が水分で飽和する温度，

色剤があり，これらを前述のクリヤーワニスに加えて使より一般的には気体が凝縮性成分で飽和する温度をい用する。

い，露点温度(dew point temperature)ともいう。

ワイヤーバフ露点温度

バフ研摩機に取り付けるワイヤーホイルのことで，ワdew temperature，dew point

イヤーブラシ*のものと同じワイヤー(鋼線)を鋼製ホ

水分湿気を含んだ空気を冷やすと，その中の水分が飽

イルに植え付けたものである。フレキシブルシャフト付

和 温 度 を 越え るような 温度 で ，湿 気 が液 体 の 水と な っての 研 摩 機 な ど に 取 り 付 け て 回 転 さ せ ，鋏 の さ び と り や 素析出し，容器の壁をぬらすようになる。このときの温度

地あらしに用いる。

を露点温度という。

ワイヤーブラシワ

wire brush金 属 表 面 の さ び 落 し，素 地 調 整 な ど に 用 い られ る細 い

ワイセンベルグ効果

鋼 線 を 毛 の か わり に 植え たブラ シで ，用 途 に よって 鋼 線

Weissenberg effectの太さをかえる。さびのはなはだしいときは径 0.3～0.5
m m ， うす い さ び の もの は 0. 1m m 前 後 の もの が 多 く 用- 306 -